Terbit online pada laman web jurnal: https://journal.isas.or.id/index.php/JAMERE

## JOURNAL OF APPLIED MECHANICAL ENGINEERING AND RENEWABLE ENERGY (JAMERE)
Vol. 2 No. 2  Agustus 2022 36 - 41 ISSN 2775-1031

## EKSPERIMEN PEMBUATAN KOMPOSIT BERBAHAN DASAR TANAMAN MENDONG MENGGUNAKAN METODE VACUUM BAGGING TERHADAP UJI TARIK
1 Diaza Erlangga B N, 2 Ferry Setiawan, 3 Sehono
1,2 Teknik Dirgantara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta
1 diazaerlangga@gmail.com*, 2 ferry.setiawan@sttkd.ac.id, 3 sehono@sttkd.ac.id

## Abstract
Composite is a material technology that is currently being developed, the composite itself is a combination of two or more materials composed of reinforcement and matrix. Composites have several ways of making one of them is vacuum bagging where this method is one of the easiest ways to make composites, vacuum bagging uses a vacuum machine to create suction and pressure which will later be useful for removing air bubbles in the composite manufacturing process. In the manufacture of composites, the materials used are usually a matrix in the form of resins and catalysts, and reinforcing materials that usually use fiber, the fiber itself consists of artificial fibers and natural fibers, the fibers that are often used in the industrial world are artificial fibers such as nylon or fiber, where nylon fiber or this fiber has good strength and resilience, while natural fiber itself is still being developed in order to replace synthetic materials that have a bad impact on the environment. Mendong is one of the most widely grown and cultivated plants in Indonesia, this plant has a scientific name (Fimbrystylis Globulosa), this plant usually lives in wetlands or swamps, this plant is usually used for its stems which will later be used as handicrafts in the form of  hats,  bags,  mats  and  so on.  In  this  study,  experiments  were carried  out  to  manufacture  composites  made  from  mendong plants and to determine the tensile strength of the composites. The result is that the woven mendong plant that has been soaked with NaOH affects the structure of the plant where the color of the plant turns darker and has a stiff texture. After being made into a composite specimen, it looks strong, stiff and inelastic, there are also several holes produced by uneven resin bubbles on the matting surface. in tensile testing, all samples tested have a fairly good strength where the average tensile strength is 1.44 KgF/mm2
Keywords: composite, vacuum bagging, synthetic fiber, mendong plant

## Abstrak
Komposit merupakan sebuah teknologi material yang saat ini sedang berkembang, komposit sendiri merupakan gabungan dari dua atau lebih material yang tersusun dari penguat dan matriks. Komposit memiliki beberapa cara pembuatan salah satunya adalah vacuum  bagging dimana  cara  ini  adalah  salah  satu  cara  termudah  dalam  pembuatan  komposit,  vacuum  bagging menggunakan mesin vacuum untuk menciptakan daya hisap dan tekan yang nantinya berguna untuk menghilangkan gelembung gelembung  udara  yang  ada  pada  proses  pembuatan  komposit.  Dalam  pembuatan komposit  bahan  yang  digunakan  biasanya matriks  yang  berupa  resin dan  katalis,  dan  bahan  penguat  yang  biasanya  menggunakan  serat,  serat  sendiri  terdiri  dari  serat buatan dan serat alam, serat yang sering digunakan dalam dunia industry adalah serat buatan seperti nylon atau fiber, dimana serat nylon atau fiber ini memiliki kekuatan dan ketahanan yang bagus, sedangkan serat alam sendiri masih dikembangkan guna untuk mengganti bahan bahan sintetis yang mempunyai dampak buruk bagi lingkungan. Mendong merupakan salah satu tanaman yang banyak tumbuh dan dibudidayakan di Indonesia, tanaman ini memiliki nama ilmiah (Fimbrystylis Globulosa) , tanaman  ini  biasa  hidup  di  lahan  basah  atau  rawa  rawa,  tanaman  ini  biasanya  dimanfaatkan  batangnya  yang nantinya dijadikan sebuah kerajinan tangan berupa topi, tas, tikar dan lain sebagainya.pada penelitian ini dilakukan eksperimen  pembuatan  komposit  berbahan  dasar  tanaman  mendong  dan  untuk  mengetahui  kekuatan  tarik  dari komposit  tersebut.  Hasilnya  Anyaman  tanaman  mendong  yang  sudah  direndam  dengan  NaOH  ternayta mempengaruhi struktur dari tanaman dimana warna tanaman berubah menjadi lebih gelap dan memiliki tekstur yang  kaku.  Setelah  di  jadikan  komposit  spesimen  terlihat  kuat,  kaku  dan  tidak  elastis,  terdapat  juga  beberapa lubang yang dihasilkan oleh gelembung resin yang tidak merata pada permukaan anyaman. pada pengujian tarik semua sampel yang diuji memiliki kekuatan yang terbilang baik dimana rata rata kekuatan tariknya sebesar  1,44 kgf/mm 2 .
Kata kunci: komposit, vacuum bagging, serat sintetis, serat alam, tanaman mendong
Journal of Applied Mechanical Engineering and Renewable Energy (JAMERE) Vol. 2 No. 2 Agustus 2022 36-41
1. Pendahuluan
Teknologi  material  yang  saat  ini  sedang  berkembang adalah  material  komposit.  Komposit  merupakan  suatu material yang terbentuk dari dua atau lebih bahan yang terdiri  dari penguat  dan  matriks. Selain kuat,  kaku dan ringan  komposit  juga  memiliki  ketahanan  yang  tinggi terhadap  beban.  Pengembangan  komposit  pada  bidang Industri  saat  ini  mendorong  terus  ditingkatkan  pula proses  manufaktur. Teknologi komposit pun sebenarnya mencontoh komposit alam yang sudah ada sebelumnya. Sebagai  contoh,  PT.  Toyota  di  Jepang  telah memanfaatkan  bahan  komposit  berpenguat  serat  kenaf sebagai  komponen  panel  interior  mobil  jenis  sedan. Selain  itu,  produsen  mobil Daimler-Bens pun  telah memanfaatkan  serat  abaca  sebagai  penguat  bahan komposit untuk dashboard [1]. Pada umumnya komposit tersusun  atas  2  material  utama,  yaitu  matriks  yang merupakan  fasa  dalam  komposit  yang  mempunyai bagian atau fraksi volume terbesar pada komposit yang berfungsi  sebagai  perekat  dan  pelindung,  dan reinforcement yang  merupakan  bagian  komposit  yang berfungsi  sebagai  penanggung  beban  utama  pada komposit[2].
Komposit  pada  umumnya  terdiri  dari  matriks  dan penguat. Sifat-sifat komposit tidak dapat dilepaskan dari pengaruh  kekuatan  serat  sebagai  salah  satu  penyusun utama  komposit,  dengan  kandungan  serat  yang  tinggi maka kekuatan tariknya juga akan tinggi, tetapi dengan kekuatan  tarik  yang  tinggi  belum  tentu  sifat-sifat  lain juga  akan  lebih  baik.  Secara  umum  matrik  berfungsi sebagai  pengikat  bahan  pengisi,  sebagai  penahan  dan pelindung serat dari efek lingkungan dari kerusakanbaik kerusakan  secara  mekanik  maupun  kerusakan  akibat reaksi kimia, serta untuk mentransfer beban dari luar ke bahan  pengisi[3].  Dalam  penelitian  ini  matrik  yang  di gunakan adalah resin lycal.
Beberapa  metode  dapat  dilakukan  untuk  membuat produk  komposit  yaitu hand  layup , vacuum  bagging , pressure  bagging,  spray  up,  filament  winding, compression  moulding,  injection  moulding ,  dan continous  pultrusion .  Diantara  beberapa  metode tersebut,  yang  mudah  untuk  dilakukan  adalah  metode hand layup dan vacuum bagging. Metode hand  lay-up memiliki  tingkat  kesulitan  yang  rendah  sehingga menjadi  alasan  untuk  dipilihnya  sebagai  pembuatan komposit.  Namun  disamping  kemudahan  dalam  proses pembuatannya,  produk  hasil  metode  ini  terkadang terdapat  bagian  yang  berongga  akibat  udara  yang terperangkap  diantara  matriks  dan  serat  yang  dapat mempengaruhi  kekuatan  komposit  tersebut.  Untuk menunjang kualitas produksi massal pada skala industri , Metode vacuum bagging menjadi salah satu pilihan tepat karena terbukti mengurangi debonding pada komposit.
Vacuum bagging adalah salah satu metode penyempurnaan  dari  proses hand  lay-up ,  metode  ini menggunakan vacuum untuk  menghilangkan  kelebihan resin dan udara yang terperangkap sehingga rongga yang terjadi  akibat  adanya  endapan  udara  yang  ada  pada laminasi dapat diminimalisir. Vacuum bagging
menggunakan tekanan  atmosfer sebagai  penjepit  untuk menekan lapisan laminasi secara bersamaan dan tekanan yang  sama  rata.  Laminasi  disegel  di  dalam  sebuah kantong  kedap  udara.  Ketika  laminasi  disegel  tekanan udara di dalam cetakan dan di luar cetakan sama dengan tekanan  atmosfer,  sekitar  14,7  psi.  Kemudian  pompa vakum dinyalakan tekanan di dalam cetakan berkurang sementara tekanan di luar cetakan tetap pada 14,7 psi. Ini adalah teknik yang efektif dan hemat biaya. pada metode ini  tidak  hanya  dilakukan  laminasi  saja  melainkan dilakukan  tahapan vacuum terhadap  laminasi  untuk menghilangkan resin yang berlebih dan menghilangkan udara  yang  terperangkap  pada  laminasi[2].  dari keterangan tersebut maka hasil metode vacuum bagging menjadi lebih baik dari pada menggunakan hasil hand- lay up. Kekurangan dari vacuum bagging adalah plastic bagging yang boros, dan kemungkinan kebocoran yang tinngi, hal ini sangat tergantung pada keterampilan dan pengalaman (abdurahman)
Mendong (Fimbrystylis  Globulosa) adalah  salah  satu jenis  tanaman  rumput-rumputan  yang  hidup  di  rawa yang termasuk dalam keluarga cyperaceae.

## Gambar 1. Tanaman Mendong
Tumbuhan  ini  menyebar  luas  di  kawasan  asia  dan mikronesia, tumbuhan ini tumbuh di lahan basah seperti rawa  rawa.  Tanaman  mendong  telah  digunakan  sejak lama  oleh  masyarakat  Indonesia,  sehingga  banyak dibudidyakan  di  Indonesia.  Hasil  utama  tanaman mendong adalah berupa batang serta tangkai bunga yang dikenal dengan istilah “mendong”. Mendong merupakan jenis  tanaman  rumput  yang  memiliki serat  yang  cukup kuat.  Oleh  karena  itu,  mendong  digunakan  sebagai bahan  baku  industri  kerajinan  yang  hasilnya  dapat berupa dompet, tas, topi, taplak meja, dan tikar [3]. serat tanaman mendong terdiri atas selulosa dan non selulosa yang diperoleh melalui penghilangan lapisan luar daun secara mekanik. Lapisan luar daun berupa pelepah yang terdiri  atas  sel  kambium,  zat  pewarna  yaitu  klorofil, xanthophyl  dan  carotene  yang  merupakan  komponen kompleks dari jenis tanin, serta lignin  yang terdapat  di bagian tengah daun.
Perlakuan kimia tertentu perlu dilakukan terhadap serat alam  untuk  meningkatkan  kompatibilitas  serat  alam sebagai  penguat  dalam  komposit.  Modifikasi  kimia berpengaruh secara langsung terhadap struktur serat dan mengubah komposisi kimia serat, mengurangi kecenderungan  penyerapan  kelembaban  oleh  serat,
Journal of Applied Mechanical Engineering and Renewable Energy (JAMERE) Vol. 2 No. 2 Agustus 2022 36-41
sehingga  akan  memberikan  ikatan  antara  serat  dengan matriks yang lebih baik. Hal ini akan menghasilkan sifat mekanik dan termal komposit yang lebih baik.
Pada  makalah  ini,penulis  tertarik  untuk  melakukan eksperimen dengan tujuan untuk mengetahui cara kerja dan  hasil  dari  pembuatan  komposit  berbahan  dasar tanaman  mendong  dengan  menggunakan  alat vacuum bagging yang  nantinya  hasl  dari  pembuiatan  komposit ini akan di uji tarik untuk mengetahui hasil kekuatannya. dan untuk mengetahui hasil kekuatan komposit berbahan dasar tanaman mendong dengan pengujian tarik.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat eksperimental  Dalam  metode  penelitian  ini  terdapat beberapa  tahapan  yang  terdiri  dari  pembuatan  mesin vacuum  bagging  dan  eksperimen  pembuatan  komposit berbahan  dasar  tanaman  mendong  yang  nantinya  akan dilakukan  pengujian  tarik.  Dalam  pengujian  tarik nantinya kana menggunakan ASTM D638.

## Gambar 2. ASTM D638
Dalam pembuatan mesin vacuum bagging dikerjakan di lab pribadi milik dosen dan di kerjakan dengan beberapa orang yang termasuk dalam kelompok penlitian. Dalam pembuatan  alat  vacuum  bagging  memiliki  beberapa tahapan yaitu :
1. Studi/pengumpulan  data  mengenai  alat  vacuum bagging Dalam pengumpulan data ini kelompok penelitian mencari beberapa sumber, baik dari refrensi dosen maupun  artikel  atau  jurnal,  sumber  ini  nantinya akan disatukan menjadi sebuah disain rancangan.
2. Membuat disain rancangan Dalam  pembuatan  disain  ini  kelompok  penelitian membuat  disain  seminimalis  mungkin  supaya meminimalisir  pengeluaran  yang  ada.  Disain penelitian in menggunakan aplikasi solid work.
3. Pengumpulan alat dan bahan Ada  beberapa  alat  bahan  yang  digunakan  dalam disain  ini  yaitu  besi  L,  mesin  vacuum,  plat  besi, mesin  las,  mesin  grinda,  mesin  bor,  selang, manometer.
4. Assembly
Dalam  proses  assembly  ini,  bahan  bahan  yang sudah di kumpulkan dirakit satu per satu mulai dari kerangka besi yang di susun seperti meja dan kaki kaki  untuk  dudukan  mesin  vacuum  tersebut.  Plat besi digunakan untuk alas.
Gambar 3. Desain Vacuum Bagging
Gambar 4. Spesifikasi Mesin Vacuum
Mesin  vacuum  yang  digunakan  adalah  mesing  dengan model VP 1100 dengan voltage sebesar 220v-/50Hz dan memiliki tenaga sebesar 1Hp.
Ketika  alat  vacuum  bagging  sudah  selesai  dirakit kemudian alat siap untuk di uji coba,, dalam uji coba alat salah  satu  sempel  yang  akan  di  gunakan  untuk  bahan dasar  komposit  adalah  tanaman  mendong,  tanaman mendong yang digunakan sendiri berupa potongan tikar yang sudah di anyam dan di potong berbentuk persegi. Dalam pembuatan komposit  berbahan dasar serat daun mendong ada beberapa alat dan bahan yang digunakan seperti :
1. Alat :
➢ Alat  pemotong  yang  digunakan  adalah  grenda dan gunting
➢ Dalam  penelitian  ini  juga  menggunakan  amplas no 400 guna menghaluskan permukaan
➢ Mesin Vacuum Bagging.
➢ Timbangan  gram  yang  digunakan  adalah timbangan dengan akurasi 0,00 g.
➢ Jangka sorong
2. Bahan
➢ Daun mendong yang sudah anyaman
➢ Resin lycal dan katalis
➢ Double tap 3m
➢ Plastic bagging
➢ Peel ply
➢ Breating febric
➢ NaOH
➢ Miroor glass
Journal of Applied Mechanical Engineering and Renewable Energy (JAMERE) Vol. 2 No. 2 Agustus 2022 36-41

## Gambar 5. Diagram Alir Penelitian\

## 2.1 Persiapan tanaman mendong
Pembuatan komposit berbahan dasar tanaman mendong ini  dengan  menggunakan  metode  vacuum  bagging, sebelum  pembuatan  komposit  perlu  adanya  persiapan alat dan bahan. persiapan alat dan bahan sebagai berikut:
1) Tanaman  mendong  yang  digunakan  adalah potongan tikar yang sudah dianyam.
2) tanaman mendong direndam dengan menggunakan NaOH 5% selama 1 jam
3) kemudian dibilas menggunakan air bersih
4) Tanaman  mendong  tersebut  lalu  dikeringkan selama  kurang  lebih  1  hari  tanpa  terkena  sinar matahari secara langsung.
Persiapan mesin Vacuum Bagging
Sebelum  digunakan  adapun  persiapan  alat  vacuum bagging seperti berikut :
1) Alat di bersihkan dari debu-debu yang menempel.
2) Letakkan  alas  pada  meja  vacuum  bagging  berupa kaca atau keramik.
3) Pasang  double  tape  disepanjang  sisi  lubang  meja vacuung bagging sebagai perekat.
4) Siapkan  plastik  sebagai  penutup  untuk  proses pembuatan komposit.
5) Alirkan mesin vacuum ke stop kontak
6) Cek  mesin  vacuum  apakah  berfungsi  dengan  baik, dilihat dari manometer.
Persiapan pembuatan komposit
Adapun persiapan pembuatan komposit berbahan dasar anyaman  tanaman  mendong  dengan  menggunakan metode vacuum bagging adalah sebagai berikut :
1) Siapkan tanaman mendong yang telah diolah  untuk pembuatan komposit.
2) Siapkan resin Lycal dan katalis dengan perbandingan 3:1.  Resin  yang  digunakan  adalah  60  gram  dan katalis 20 gram dengan total 80 gram.
3) Aduk  resin  dan  katalis  hingga  merata  dan  diamkan selama kurang lebih 1 menit supaya gelembung yang berada pada resin naik.
4) Oleskan miroor  glass pada  alas  yang  sudah disiapkan,  kegunaan  miroorglas  sebagai  bahan pelican agar nantinya resin tidak menempel pada alas
5) Potong peel  ply sesuai  dengan  kebutuhan  dan pasangkan  pada  alas  yang  sudah  dioleskan  miroor glass, kegunaan peel ply sebagai pemisah antara alas dan  komposit,  supaya  komposit  dapat  di  ambil dengan mudah.
6) Selanjutnya anyaman tanaman mendong di letakkan di atas peel ply
7) Tuangkan  dengan  resin  yang  sudah  tercampur dengan katalis yang sudah disiapkan sebelumnya.
8) Ratakan  resin  dengan  kuas  halus  atau  dengan  sikat gigi,  pastikan  semua  bagian  terkena  resin  secara merata.
9) Setelah bahan di  tuangkan resin, kemudian ditimpa kembali dengan peel ply.
10) kemudian tutup dengan plasticbagging dan rekatkan menggunakan doubletape yang sudah disiapkan.
11) Periksa  Kembali  bagian  antara  double  type  dan plastic bagging, pastikan tidak ada kebocoran supaya proses vacuum berjalan dengan lancar.
12) nyalakan mesin dengan durasi waktu kurang lebih 10 – 15 menit.
13) .  Ketika  sudah  selesai  divacuum  diamkan  bahan selama  24  jam,  kemudian  buka  komposit  tersebut dan lihat hasilnya.

## 3.   Hasil dan Pembahasan
3.1 Hasil  Pembuatan  Komposit  Menggunakan  Vacuum Bagging
Berikut  merupakan  hasil  pembuatan  komposit  dengan menggunakan vacuum bagging.
Journal of Applied Mechanical Engineering and Renewable Energy (JAMERE) Vol. 2 No. 2 Agustus 2022 36-41
Gambar 6. Anyaman sebelum di rendam NaOH

## Gambar 7. Hasil Perendaman dengan NaOH
Dari hasil tersebut dapat dilihat tanaman mendong yang direndam  dengan  larutan  NaOH  mengalami  perubahan warna dan mengalami perubahan tekstur dimana tekstur yang  sudah  direndam  NaOH  menjadi  lebih  kaku  dan kering.
Gambar 8. Hasil Pembuatan Komposit dalam bentuk ASTM D638
Setelah pembuatan selesai, kemudian komposit tersebut dipotong  menggunakan  mesin  laser  dengan  bentuk ASTM  D638  untuk  dilakukan pengujian  tarik.  Dengan Panjang 10 mm dan lebar 12 mm dengan tebal 3 mm.
3.2 Hasil Pengujian Tarik Pada Komposit
Pada  penelitian  ini  dilakukan  pengujian  Tarik  dengan menggunakan  mesin  Universal  Tensile  Machine  yang memiliki kapasitas 15 ton, pengujian ini dilakukan di lab Teknik  Mesin Institut  Teknologi Nasional  Yogyakarta. Pengujian bending menggunakan standar ASTM D638. Langkah-langkah  pengujian  tarik  dalam  penelitian  ini antara  lain  pengukuran  spesimen  uji  meliputi  panjang daerah  cekam,  panjang  daerah  uji,  lebar  daerah  uj  dan tebal daerah uji. Pemasangan pencekam ( gripp holder ), lalu  jalankan  mesin  uji  tarik  Setalah  patah,  hentikan proses penarikan. Berikut hasil pengujian tarik komposit berbahan dasar tanaman mendong yang direndam NaOH :
Tabel 1. Hasil Pengujian Tarik
Specimen Tensile Strength (Kgf/mm²) 1 1,61 2 0,99 3 1,73 Rata Rata 1,44

## Gambar 9. Grafik Hasil Pengujian Bending
Perlakuan NaOH ini bertujuan untuk melarutkan lapisan yang menyerupai lilin di permukaan serat, seperti lignin, hemiselulosa,  dan  kotoran  lainnya.dapat  dilihat pada pengujian  tarik,  sampel  yang  memiliki  kekuatan  tarik paling  tinggi  yaitu  pada  sampel  3  dengan  kekuatan sebesar 1,73 KgF/mm 2 . Sedangkan kekuatan terendah di yaitu specimen 2 dengan kekuatan sebesar sebesar 0,99 KgF/mm 2 .  Rata  rata  kekuatan  tarik  anyaman  tanaman mendong  yang  dibuat  komposit  ini  sebesar  1,44 kgF/mm 2. .
Gambar 10. Hasil Pengujian Tarik
Hasil patahan spesimen memiliki rata rata patahan yang berada pada ujung  atas  spesimen,  dengan  memiliki  retakan  resin.  Perbedaan patahan dan kekuatan ini terjadi dikarenakan ketebalan spesimen yang berbeda dan perataan resin yang berbeda beda.
4. Kesimpulan
Mesin vacuum  bagging yang  dibuat  dan  digunakan dalam penelitian ini bekerja dengan baik  dan memiliki daya  hisap  yang  sangat  baik.  Anyaman  tanaman mendong yang sudah direndam dengan NaOH ternyata
0 0,5 1 1,5 2 1 2 3 Ke kua tan Ta rik (K g f/mm ²) Spesimen Kekuatan Tarik
Journal of Applied Mechanical Engineering and Renewable Energy (JAMERE) Vol. 2 No. 2 Agustus 2022 36-41
memberikan  perubahan  yang  sangat  signifikan  dimana warna tanaman berubah menjadi lebih gelap dan menjadi lebih  kaku  yang  kaku.  Setelah  di  jadikan  komposit spesimen  terlihat  kuat,  kaku  dan  tidak  elastis,  terdapat juga  beberapa  lubang  yang  dihasilkan  oleh  gelembung resin  yang  tidak  merata  pada  permukaan.anyaman. komposit  dari  tanaman  mendong  ini  tidak  begitu  baik dalam penyerapan resin, dapat dilihat dari hasil patahan spesimen  resin  tidak  menyerap  sampai  kedalam spesimen.  Dalam pengujian tarik ke 3 sample komposit yang  dibuat  dari  tanaman  mendong  ternyata  memiliki kekuatan yang terbilang baik dimana rata rata kekuatan tariknya sebesar  1,44 KgF/mm 2.

## Ucapan Terimakasih
Penulis  mengucapkan  banyak  terima  kasih  kepada Dosen  Pembimbing  yang  telah  membimbing  saya  dan tim  dalam  pembuatan  alat Vacuum  Bagging dan pembuatan  komposit  berbahan  dasar  anyaman  tanamn mendong . Kemudian,  penulis  mengucapkan  terima kasih  kepada  kepala  lab.  Teknik  Institut  Teknologi Nasional  Yogyakarta  yang  telah  memfasilitasi  dalam pengujian ini.

## Daftar Rujukan
[1] K. Diharjo, “Pengaruh Perlakuan Alkali terhadap Sifat Tarik Bahan  Komposit  Serat  Rami-Polyester,” Jurusan  Teknik Mesin,  Fakultas  Teknologi  Industri,  Universitas  Kristen Petra ,  vol.  8,  no.  1,  pp.  8–13,  2006,  [Online].  Available: http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?Department ID=MES
[2] M. Azissyukhron and S. Hidayat, “Perbandingan Kekuatan Material  Hasil  Metode  Hand  Lay-up  dan  Metode  Vacuum Bag  Pada  Material  Sandwich  Composite,” Porsiding Industrial Research Workshop and National , pp. 216–220, 2018.
[3] C.  Pamungkas,  S.  Jokosisworo,  and  B.  Santosa,  “Analisa Teknis  Kekuatan  Mekanis  Material  KompositBerpenguat Serat  Tanaman  Mendong(Fimbrystylis  Globulosa)Ditinjau dari  Kekuatan  Bendingdan  Impak,” Jurnal  Teknik Perkapalan , vol. 5, no. 2, p. 397, 2017, [Online]. Available: http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/naval
[4] N.  Herlina  Sari,  “ANALISA  KEKUATAN  BENDING KOMPOSIT  EPOXY  DENGAN  PENGUATAN  SERAT NILON,” 2011.
[5] K. Witono, Y. Surya Irawan, R. Soenoko, and H. Suryanto, “Pengaruh  Perlakuan  Alkali  (NaOH)  Terhadap  Morfologi dan Kekuatan Tarik Serat Mendong,” 2013.
[6] E. Mahmuda, S. Savetlana, and D. Sugiyanto, “PENGARUH PANJANG SERAT TERHADAP KEKUATAN TARIK KOMPOSIT BERPENGUAT SERAT IJUK DENGAN MATRIK EPOXY,” 2013.
[7] F. Luthfi, “PEMBUATAN MODEL PAPAN SELANCAR
KOMPOSIT SERAT BAMBU MENGGUNAKAN METODE VACUUM BAGGING,” 2018.
[8] K. Abdurohman, T. Satrio, N. L. Muzayadah, and Teten, “A comparison process between hand lay-up, vacuum infusion and vacuum bagging method toward e-glass EW 185/lycal composites,” in Journal of Physics: Conference Series , Nov. 2018, vol. 1130, no. 1. doi: 10.1088/1742-
6596/1130/1/012018.
[9] H. N. Beliu, Y. M. Pell, and J. U. Jasron, “Analisa Kekuatan Tarik  dan  Bending  pada  Komposit  Widuri-Polyester,” LONTAR Jurnal Teknik Mesin Udana , vol. 03, no. 02, pp.
12–20,  2016,  [Online].  Available:  http://ejournal-fst- unc.com/index.php/LJTMU
[10] A.  Rahadiyanto,  “PERBAIKAN  PROSES  PEMBUATAN PRODUK  KOMPOSIT  DENGAN  METODE  VACUUM BAGGING,” 2018.